ZINC 



588 



ZINN 



tervallc entre les deux creusets avec du sable fin 

 ou du plomb. Le Zinc fondu est alors recouvert 

 de son flux; mais pour s'opposer à ce que ce flux 

 salisse les articles en y adhérant au moment où 

 on les enlève du Zinc fondu, on y mêle quelque 

 substance terreuse, tels que du gravier, du sa- 

 ble ccaire , de la craie en morceaux ou en 

 poudre, etc. 



Après que les pièces sont bien recouvertes 

 d'une couche de Zinc, on les poljt. D'abord il 

 faire disparaître tontes les inégalités qu'on remar- 

 que dans la couche de Zinc. On emploie pour 

 cela des limes et des grattoirs. Ensuite on fait 

 usage de pierre- ponce , de grès , de papier d'é- 

 mer y ; puis on termine le poli comme pour les 

 autres métaux. Il est important de ne pas se ser- 

 vir de corps grossiers pour unir la couche et don- 

 ner le poli; le cuir, le liège , le chiffon ou autres 

 substances semblables, sont celles qu'il convient 

 d'employer; sans celle précaution , le Zinc pour- 

 rait être enlevé par places. 



Il est nécessaire de faire observer que , pour 

 que le poli réussisse, il faut que les articles n'aient 

 pas élé polis déjà avant le zincage. 



Si ce sont dos boulets do canon ou autres gros 

 articles qu'il s'agit de couvrir de Zinc , pour les 

 préserver de l'oxidalion , il faut les chauîfer dans 

 un four à réverbères ou autre avant de les zin- 

 guer. Les vis ou autres objels où l'on ne veut pas 

 faire prendre le Zinc, sont recouverts d'une légère 

 couche d'argile, et quand il y a des cavités ou des 

 trous , on les bouche avec des chevilles ou des 

 pièces de bois. 



Quand on désire que les objets possèdent une 

 Couleur grise particulière , différente de celle du 

 Zinc , il laut les plonger dans du Zinc fondu porté 

 au rouge, ou bien après les avoir plongés dans du 

 Zinc, à une température moins élevée, les chauf- 

 fer jusqu'au rouge dans un four h réverbère. 



On a trouvé qu'il résultait un grand dommage 

 du contact du Zinc en fusion avec le fer ou la 

 fonte des creusets ; en effet, il se forme prompte- 

 ment un alliage de Zinc et de fer qui altère telle- 

 ment le fer qu'il devient à peu près sans usage; 

 les creusets sont perforés en peu de jours, et mis 

 hors de service. 



Pour obvier à cet inconvénient , on fond une 

 grande quantité de plomb dans les creusets de fer 

 ou de fonte, et on n'y ajoute qu'une faible quan- 

 tité de Zinc. Ce Zinc étant plus léger que le 

 plomb, et ne se combinant pas en quantité sensi- 

 ble avec ce métal , reste constamment à la sur- 

 face ; alors on garnit le creuset à l'intérieur d'un 

 anneau de fer, qui descend jusqu'au bain de 

 plomb, ponr empêcher le Zinc de pénétrer entre 

 les parois du creuset et l'anneau de fer; on garnit 

 cet espace avec de l'argile ; le Zinc dès lors n'at- 

 taque plus que l'anneau , qu'on peut aisément 

 remplacer quand il est hors de service. 



La meilleure méthode pour chauffer les creu- 

 sets consiste à les entourer de coke ou de char- 

 bon de bois. 



Pour préserver les clous et autres articles du 



même genre, on les place d'abord dans un panier 

 en fil de fer ou dans un vaisseau de forme quel- 

 conque percé de trous. Ce panier ou vaisseau est 

 alors plongé dans le Zinc liquéfié , et le bain de 

 métal couvert avec une couche de sel ammonia- 

 que. Le panier étant enlevé du bain , est secoué 

 avec soin , afin d'en détacher l'excès du Zinc qu'il 

 pourrait retenir, puis aussitôt jeté dans l'eau ou 

 tout autre liquide, pourvu qu'il soit tel qu'il n'at- 

 taque pas le sel ammoniaque. 



Il est fort important de saisir le nroment op- 

 portun pour plonger les objels dans l'eau ; le tact 

 à cet égard ne s'acquiert que par la pratique. 



Un cylindre percé de trous ou toute autre ma- 

 chine du même genre tournant sur un axe , peut 

 employé pour finir les clous ou autres articles 

 semblables. Aussitôt qu'ils sortent du bain, on les 

 jette dans celle machine; on fait tourner celle-ci 

 sur son axe, en la chauffant à un degré de chaleur 

 suffisant pour empêcher toute quantité superflue 

 de Zinc d'adhérer dans les trous ou cavités. 



Dans la méthode de préservation spécifiée ci- 

 dessus, le Zinc et les alliages de Zinc ne sont ap- 

 pliqués qu'en poudre , en peinture ou en pâte. 

 Voici , maintenant , comment les plaques solides 

 de Zinc peuvent être combinées avec d'autres mé- 

 taux , pour les préserver de l'oxidation , ou en 

 d'autres lermes, comment le cuivre, le fer et les 

 autres métaux peuvent être plaqués en Zinc. 



Le cuivre , le fer ou autres métaux ayant été 

 préalablement décapés suivant les moyens indi- 

 plus haut; les articles sont recouverts d'une feuille 

 mince de Zinc bien saupoudrée de sel ammoniac, 

 et les deux feuilles sont passées ensemble sous des 

 cylindres chauffés ; à leur sortie on les reçoit dans 

 l'eau , dans un état parfait de combinaison. 



On peut , pour préserver les métaux, employer 

 des alliages composés de Zinc et d'étain, ou de 

 plomb, ou de bismuth, ou de mercure, en fon- 

 dant l'un quelconque de ces métaux dans un creu- 

 set avec le Zinc , et en plongeant les objets qu'il 

 s'agit de travailler, dans ces bains d'alliage. Lors- 

 que la combinaison commence, on jette sur le 

 bain un peu de sel ammoniac , on laisse le mé- 

 lange s'opérer à un feu doux ; puis, lorsque l'arti- 

 cle est préparé, on le plonge, quand il est encore 

 chaud, dans l'eau froide. (A. R.) 



ZINKENITE. (min.) Substance composée, d'a- 

 près l'analyse de M. H. Rose, de 0,226 de soufre, 

 de 0,44! d'antimoine, de o,3ao de plomb, et 

 o,oo4 de cuivre ;| présentant des cristaux qui ap- 

 prochent beaucoup du prisme hexagone régulier , 

 mais qui pourraient bien être formés par la réu- 

 nion de prismes rhomboïdaux à sommets dièdres. 



La densité de la Zinkénite est de 5,3o; sa cou- 

 leur est gris d'acier, et son éclat métallique. 



On trouve la Zinkénite à Wolfsberg , près d8 

 Slollberg , au Harz. (A. R.) 



ZINNIE, Zinnia, (bot. piun. ) Ce n'est pas 

 seulement comme plantes d'ornement que les huit 

 espèces de ce genre de la Syngénésie superflue, 

 famille des Synanthérée6 , nous intéressent; mais 

 c'est encore comme objet d'étude pour les parti- 



